1.2.1. A natureza do material (vidro polido, vidro flutuado, vidro estirado); 1.2.2. A coloração do ou dos intercalares (incolor ou de cor, inteira ou parcial); 1.2.3. A coloração do vidro (incolor ou de cor); 1.2.4. A presença ou ausência de bandas opacas. 2. GENERALIDADES 2.1. Para as vidraças de vidro laminado, os ensaios são efetuados com provetes planos, que são quer cortados de vidraças reais, quer fabricados especialmente para o efeito. Tanto num caso como no outro, os provetes devem ser rigorosamente representativos, sob todos os pontos de vista, das vidraças para cujo fabrico é pedida a homologação. 2.2. Antes de cada ensaio, os provetes de vidro laminado devem ser armazenados durante pelo menos quatro horas à temperatura de 23 °C ± 2 °C. Os ensaios são efetuados com os provetes logo que estes tenham sido retirados do recipiente no qual estavam armazenados. 2.3. Considera-se que a vidraça apresentada para homologação satisfaz o disposto no presente anexo se tiver a mesma composição de um para-brisas já homologado, de acordo com o disposto no anexo 6, anexo 8, ou anexo 9. 3. ENSAIO DE RESISTÊNCIA MECÂNICA - ENSAIO COM ESFERA DE 227 g 3.1. Índices de dificuldade das características secundárias Não intervém nenhuma característica secundária. 3.2. Número de provetes Devem ser ensaiadas oito amostras planas com 300 mm × 300 mm, fabricadas especialmente para o efeito ou cortadas na parte mais plana de uma vidraça.